TABELLE 4. 
* = /(M Fe 2 Co (gesattigt) ■ Weiss- 
N 
(ixfi) 
| A (mm) 
f (min.) 
± (fs 
(min.) 
°/o 
30 
435 
- 156.3 
— 22. lV 
0.04 
0.2 
25 
458 
— 153.2 
— 21.67 
0.04 
0.2 
30 
475 
— 155.6 
— 22.00 
0.03 
0.25 
10 
503 
- 170.0 
— 24.05 
0.04 
0.15 
25 
530 
— 189.8 
- 26.85 
0.02 
0.08 
20 
567 
- 211.7 
— 29.94 
0.01 
0.03 
25 
615 
— 223.9 
— 31.69 
0.02 
0.06 
20 
675 
— 235.6 
— 33.33 
0.04 
0.12 
25 
695 
— 239.6 
— 33.89 
0.05 
0.15 
Ferronickel (Fe 2 Ni, Weiss und von Freudenreich : ) ). Dessen Disper* 
sionskurve zeigt wieder den allgemeinen Typus, indem sie ein nume- 
risches Maximum im Gelb und ein Minimam im Rot aufweist. 
(Tab. 5). Die Drehung ist übrigens grösser und der Kurvenverlauf 
ein anderer als bei den von Hrn Loria 2 ) untersuchten Nickeleisen* 
legierungen mit 25,4 und 27, beZw. 36 Proz. Nickel. Was die Tem* 
peraturkurve betrifft, so nimmt die Drehung von — 78° an bei 
Erwarmung erst langsam, dann schneller ab (Tab. 6). Infolge von 
Anlauffarben konnte oberhalb 250° nicht wei ter gemessen werden, 
wobei die Drehung bis etwa auf die Halfte abgenommen hatte. 
Metaferritreihe. 
In diesen, -teilweise von Hrn Hilpert * * * * 8 ) dargestellten, der cheini- 
schen Struktar nach dem Ferroferrit verwandten Verbindungen 
fungiert das Eisenoxyd als saurer Bestandteil and als Trager f'erro- 
magnetischer Eigenschaften. Icb verfügte über Calcium-, Ferro-, 
kern-, Cobalto-, Cupri-, und Zinkferrit, welche sich alle mehr oder 
p Vgl. F. Hegg, Diss. Techn. Hochschule Zürich 1910. 
2 ) St. Loria, loc. cit. Tatsachlich verhak sich die Verbindung Fe 2 Ni anders und 
falli aus der übrigen Nickelstahlreihe heraus; Vgl. S. Hilpert und E. Colver- 
Glauert, Zeitschr. f. Electrochemie 17, p. 7ü0, 1911. 
8 ) S. Hilpert Verh. D. Phys. Ges. 11, p. 293, 1909. Ber. D. Chem. Ges. 42, 
p. 2248, 1909. 
